namentlich des Wismuths. 85 
kann man das Tellur auf mehrere Weise krystallisirt erhalten, theils durch 
Schmelzung auf dieselbe Weise wie das Antimon, theils durch freiwillige 
Zersetzung einer Auflösung von Tellurkalium oder Tellurammonium in 
Wasser. 
Die Krystalle des gediegenen Tellurs wurden schon von W.Phillips (') 
untersucht und drei- und einaxig beschrieben, und es ist daher hierdurch 
vielleicht zuerst bewiesen worden, dafs die Metalle auch in andern Formen 
als den regulären krystallisiren können. Phillips beschreibt die Krystalle als 
Combinationen eines sechsseitigen Prisma mit einem Hexagondodecaöder 
gleicher Ordnung und der geraden Endfläche. Die Neigung der Flächen des 
sechsseitigen Prisma zu denen des Hexagondodecaeders giebt er zu 147° 
36' an. Rücksichtlich der Structur führt er an, dafs es spaltbar wäre, doch 
konnte er bei der Kleinheit der Krystalle Zahl und Richtung der Spaltungs- 
flächen nicht bestimmen. 
Breithaupt (*) beschreibt die Krystalle als Combinationen eines stum- 
pfen Rhomboöders von 115° 12°, das dem des Arseniks ähnlich ist, mit 
der geraden Endfläche, ohne aber eigene Winkelmessungen anzugeben, da 
die von ihm angeführten nach den Angaben von Phillips berechnet sind. 
Die Spaltbarkeit der Krystalle ist nach ihm, wie beim Arsenik, nur sind die 
Spaltungsflächen nach dem Rhombo&der undeutlicher, die nach der geraden 
Endfläche dagegen sehr vollkommen. 
Hausmann (?) untersuchte künstliches aus dem Tellur-Wismuth re- 
ducirtes Tellur, das durch den verstorbenen Bergrath Wehrle in Schemnitz 
dargestellt war. Die untersuchte Masse war derb, bestand aber aus grob- 
körnigen, deutlich spaltbaren Zusammensetzungsstücken. Die Spaltungs- 
flächen fand er ganz verschieden von Breithaupt, den Flächen eines regu- 
lären sechsseitigen Prisma und der geraden Endfläche parallel; die erstern 
waren sehr vollkommen, die leztern dagegen nur unvollkommen. 
Ich habe das natürliche und das künstlich dargestellte Tellur unter- 
sucht; von dem ersteren kleine Krystalle aus den Höhlungen des Quarzes 
von einem Stücke der hiesigen Königlichen Sammlung, von dem letzteren 
€) Elementary introduction to the knowledge of mineralogy, London 1823, p. 327. 
(*) A.a. 0. S.16s. 
(°) Handbuch der Mineralogie Th. II, B. 1, S. 16. 
